Phosphorescenz und Schmelzen der Sulfide etc. 
157 
tierten Phospliorescenzlichtes der iiußeren geschmolzenen Schichten 
nach dem roten Teil, der inneren, nur gesinterten Schichten da- 
gegen mehr nach dem violetten Teil des Spektrums zu. — Cad- 
mium und Quecksilber konnten auch durch den Schmelzvorgang 
nicht zur Phosphorescenz gebracht werden, da die dunkle Eigen- 
färbung offenbar den Phosphorescenzetl'ekt verhindert. — Schließ- 
lich wurden auch noch die Erdalkalisulfide und das Magnesiumsulfid 
in dem Druckofen geschmolzen. Es zeigte sich dabei, daß bei den 
Erdalkalisnlfiden der Druck für die Erzielung des Schmelzvorgangs 
nicht notwendig ist, aber die Entstehung einer glänzenden Ober- 
fläche begünstigt. Für die Schmelzung des Magnesiums ist der Druck 
ohne bemerkenswerten Einfluß. Mit Bezug auf die Phosphorescenz- 
fähigkeit ergab sich bei den Erdalkalisnlfiden das gleiche wie beim 
Zinksulfid. Die Phosphorescenz des geschmolzenen Magnesiumsulfids 
ist bei gewöhnlicher Temperatur nur sehr schwach. — Durch vor- 
stehende Feststellungen scheint für die Phosphorescenzfrage erwiesen, 
daß das sogenannte Schmelzmittel bei der LBNARD’schen Präparation 
durch den tatsächlichen Schmelzvorgang ersetzt werden kann. 
Die von uns angewandten Schmelzbedingungen sind aus nach- 
folgender Tabelle ersichtlich : 
Sulfid 
Druck 
Temperatur 
des Kohlerohrs 
ZnS . . ( 150 Atm. 1800-1900° 
Cd S . • ’ 100 „ 1750° 
HgS 120 „ 1450° 
Mg S 
CaS 1 Atm. und über 
Sr S 75—100 Atm. 2000° 
Ba S 
Über die von uns erstmalig geschmolzenen Sulfide von Zink, 
Cadmium und Quecksilber ist folgendes zu sagen: 
1. Geschmolzenes Ziuksulfid hat das Ansehen einer glänzenden 
Glasur von hellem, griinlichgelbem Farbton. Sublimation oder Dis- 
soziation hatte nicht stattgefunden. Die quantitative Analyse des 
Schmelzprodnktes ergab ein 100% -Sulfid. Es ist von harter 
Struktur und auch gegen chemische Einflüsse erheblich widerstands- 
fähiger als das Ausgangsmaterial. Die kristallographische Unter- 
suchung 1 ergab, wie zu erwarten war, das Vorliegen der hexa- 
gonalen Modifikation. 
2. Cadmiumsulfid wurde ebenso wie das Zinksulfid amorph 
aus der Sulfatlösung gewonnen. Das geschmolzene Sulfid zeigt 
glänzende Glasur und ist von dunkel gelbbrauner Farbe und von 
1 Herr Dr. Korreng vom Mineralogischen Institut unterstützte uns 
hierbei in liebenswürdigster Weise. 
